dts Minéraux 1 37 
<jtic le grillage n’auroit pas tout enlevé (s); 
niais quoique par ces moyens on obtienne la 
quantité de plomb affez jufte , l’effai par la 
voie humide eft encore plus fidèle : voici le 
Si les mines de plomb contiennent beaucoup d’antimoine, 
«n ajoute , à Feffai d’un quintal de ces mines, vingt- 
cinq ou cinquante pour cent de limaille de fer, plus ou 
moins, félon que la mine eft chargée d’antimoine. 
Si on [elïaie les mines lavées, ou celles qu’on nomme 
vulgairement pures , parce qu’elles n’ont point ou très 
peu de gangues, fans les faire rôtir, il faut y ajouter 
vingt-cinq pour cent de limaille de fer : le plomb s’en 
détache plus aifément ; mais l’elfai eft fouvent incertain, 
parce que le fer donne à l’effai une couleur noire : quant 
aux mines rôties, il ne faut pas y ajouter de fer. Traité 
de la fonte des mines de Schlutter, tome /, pages 207 
& 208, 
( s ) Les mines de plomb exigent la torréfattion à 
caufe du foufre qu’elles contiennent ; on ajoute de la 
limaille de fer dans l’efTai pour les en dépouiller plus 
sûrement: quand la mine tient de l’argent, ce qui arrive 
fréquemment, on appelle plomb-d’œuvre le produit de la 
première fonte qui fe fait à travers les charbons ou au feu 
de reverbère, fur de la brafque. On retire de l’argent du 
plomb-d’œuvre, par une efpèce de coupellation en grand, 
c’eft-à-dire, en convertilfant le plomb en litharge, fur 
un foyer fait de cendres leffivées ; on lui donne un fécond 
affinage dans de vraies coupelles ; & les débris de ces 
vaifleaux, ainû que ceux des fourneaux, & même la 
litharge qui ne feroit pas reçue dans le commerce , font 
remis au fourneau pour revivifier le plomb. Elément dt 
Chimie, par M. de Morveau , tome /, page 23r. 
